MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 
r,4 
Dureté. 2, 5 à 3,5. Fragile. 
Densité. 4, 3 à 4,6. 
Coloration et éclat. La barytine est normalement incolore, mais elle 
présente souvent des colorations variées, parfois constantes dans un 
même gisement ; les plus fréquentes sont le blanc, le jaune, le brun, 
le rouge, le bleu, le vert clair, le noir. Dans les variétés concrétion- 
nées, les zones concentriques ont fréquemment des teintes différentes. 
Poussière blanche. Transparente, translucide ou opaque. 
Eclat vitreux, passant au résineux, souvent nacré sur p m, e 1 , n 1 
(parties superficielles de certains cristaux du Puy-de- 
Dôme). 
Propriétés optiques. Plan des axes optiques parallèle à 
y 1 (010). Bissectrice aiguë positive (ng ), perpendiculaire 
b à h 1 (100). 
ng = 1 , 6491 (raie D) (Offret) 
n m = 1,6381 
n P = 1,6369 
ng — n P 0,0122 
Fig. io iis. d'où 2E = 63» 12' 2V = 37» 28' 
' ques' paraiii"^ 1 ';) L’écartement des axes optiques croît avec la chaleur. 
u' ( oto )- Odeur. Quelques barytines répandent par le choc 
une odeur très fétide, due sans doute à un dégagement de carbure 
d’hydrogène (. Nouvelle-Calédonie , etc.). 
Radioactivité. La barytine de quelques localités est un peu radioactive. 
Composition chimique. La formule BaSO 4 correspond à la composi- 
tion suivante : 
SO :! 34,3 
RaO 63,7 
100,0 
Une quantité variable de baryum peut être remplacée par du 
strontium, du calcium ; les variétés compactes peuvent en outre ren- 
fermer de nombreuses inclusions ferrugineuses, argileuses, etc. (voir à 
Romanèche, page 75). 
Dufrénoy a décrit sous le nom de dréelile un minéral qu’il consi- 
dérait comme une espèce spéciale correspondant à la formule 3 BaSO 4 , 
CaSO 4 ; j’ai montré que cette substance est une barytine impure (voir 
page 61). 
L'analyse suivante a été faite par Braconnier sur la barytine des 
sources thermales de Bussang. 
p_ 
n p 
’<*k' 
K 
p 
